TCVN6284-4:1997

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6284-4:1997 (ISO 6394/4 : 1991) về Thép cốt bê tông dự ứng lực - Phần 4: Dảnh do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6284-4 : 1997 ISO 6934-4 : 1991 THÉP CỐT BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC - PHẦN 4: DẢNH Steel for the prestressing of concrete - Part 4: Strand Lời nói đầu TCVN 6284-4 : 1997 hoàn toàn tương đương với ISO 6934-4 : 1991. TCVN 6284-4 : 1997 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 17 Thép biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. THÉP CỐT BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC - PHẦN 4: DẢNH Steel for the prestressing of concrete - Part 4: Strand 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu đối với thép dảnh, độ bền cao đã qua nhiệt luyện khử ứng suất phù hợp với các yêu cầu chung được quy định trong TCVN 6284-1 : 1997. Dảnh có thể chứa 2,3,7 hay 19 sợi đơn. 2. Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 6284-1 : 1997 (ISO 6934-1 : 1991) Thép cốt bê tông dự ứng lực - Phần 1: Yêu cầu chung. 3. Định nghĩa Trong tiêu chuẩn này sử dụng các định nghĩa trong TCVN 6284-1 : 1997 và định nghĩa sau 3.1. Dảnh nén chặt Là dảnh được ép chặt (chẳng hạn bằng gia công nguội sau khi xoắn) và được gia công khử ứng suất trước khi cuộn. 4. Điều kiện sản xuất 4.1. Thép Dảnh phải được sản xuất từ dây thép độ bền cao phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 6284-1 : 1997 4.2. Nhiệt luyện khử ứng suất Dảnh phải được nhiệt luyện ở nhiệt độ thấp trong một quá trình liên tục bằng cách tở và chạy qua thiết bị nung thích hợp (xem TCVN 6284-1 : 1997). Sau đó dảnh được cuộn lại thành các cuộn hay cuộn vào các tang quấn có đường kính lõi đủ lớn để đảm bảo là dảnh sẽ đủ thẳng khi tở ra (xem 8.2). Các thao tác tạo dảnh và nhiệt luyện khử ứng suất phải đảm bảo là các sợi không bị xổ khi dảnh bị cắt. Tuy nhiên, nếu bị xổ thì có thể đưa chúng trở về vị trí cũ một cách dễ dàng. 4.3. Dảnh nén chặt Dảnh 7 sợi phải tuân thủ điều 4.4 trước khi kéo. Sau khi kéo và gia công khử ứng suất, dảnh phải có bước xoắn bằng 14 đến 18 lần đường kính dảnh danh nghĩa. 4.4. Mối hàn 4.4.1. Dảnh 2 sợi và dảnh 3 sợi Sợi để bện dảnh không được hàn. 4.4.2. Dảnh 7 sợi và 19 sợi Dảnh không được có các chỗ nối trừ khi có sự thỏa thuận riêng của khách hàng. Trong quá trình sản xuất các sợi đơn để bện dảnh chỉ cho phép hàn ở kích thước trước hoặc ở kích thước dùng trong lần nhiệt luyện cuối cùng. Sợi không được hàn sau khi nó được kéo qua khuôn đầu tiên của xưởng kéo. Nếu được khách hàng đồng ý, các sợi đơn trong quá trình chế tạo dảnh có thể được hàn nối đầu với điều kiện không được có quá một mối nối như vậy trong một đoạn 45 mm của dảnh hoàn chỉnh. 4.5. Vết xước Các vết xước dọc với độ sâu nhỏ hơn 4% đường kính của các sợi phần tử sẽ không được coi là khuyết tật. 5. Kết cấu dảnh Các yêu cầu sau đây được áp dụng để bổ sung thêm vào các yêu cầu của TCVN 6284-1 : 1997. Trong dảnh 2 sợi và dảnh 3 sợi, các sợi đơn phải có cùng kích thước danh nghĩa và bước xoắn phải bằng 12 đến 22 lần đường kính danh nghĩa của dảnh. Trong dảnh 7 sợi, đường kính của sợi lõi thẳng phải lớn hơn đường kính của các sợi xoắn bên ngoài ít nhất 2%. Các sợi xoắn ngoài phải xoắn chặt xung quanh sợi lõi với bước xoắn bằng từ 12 đến 18 lần đường kính danh nghĩa của dảnh. Hướng của lớp xoắn là do người cung cấp và khách hàng thỏa thuận. Trong dảnh 19 sợi, kết cấu dảnh phải là 9 + 9 + 1 hay dảnh xoắn 12 + 6 + 1 và bước xoắn phải bằng từ 12 đến 22 lần đường kính danh nghĩa của dảnh. Hình 1 - Các kết cấu dảnh 19 sợi tiêu biểu 6. Tính chất 6.1. Kích thước, khối lượng và độ bền của dảnh Các tính chất yêu cầu và các số liệu của dảnh được nêu ra trong bảng 1. Bảng 1 - Kích thước, khối lượng và các tính chất thử kéo của dảnh Kiểu dảnh 1) đường kính Đường kính danh nghĩa của dảnh 1) Giới hạn bền kéo danh nghĩa 1)2) Diện tích mặt cắt ngang danh nghĩa Khối lượng theo đơn vị dài Giá trị danh nghĩa sai lệch cho phép lực lớn nhất 2)3)4) lực chảy 0,1% 3,4,5) lực chảy 0,2 % 4)5) mm mm N/mm 2 mm 2 g/m % kN kN kN Dảnh 2 sợi + 4 - 2 cho tất cả các loại dảnh 2 x 2,90 5,8 1 910 13,2 104 25,2 21,4 22,3 Dảnh 3 sợi 3 x 2,40 5,2 1 770 13,6 107 24,0 20,4 21,1 1 960 26,7 22,7 23,5 3 x 2,90 6,2 1 910 19,8 155 37,8 32,1 33,2 3 x 3,50 7,5 1 770 29,0 228 51,2 43,5 45,0 1 860 54,0 45,9 47,0 Dảnh 7 sợi thường 9,3 1 720 51,6 405 88,8 72,8 75,4 9,5 1 860 54,8 432 102 83,6 86,6 10,8 1 720 69,7 546 120 98,4 102 11,1 1 860 74,2 580 138 113 117 12,4 1 720 92,9 729 160 131 136 12,7 1 860 98,7 774 184 151 156 15,2 1 720 139 1 101 239 196 203 15,2 1 860 139 1 101 259 212 220 Dảnh 7 sợi nén chặt 12,7 1 960 112 890 209 178 184 15,2 1 820 165 1 295 300 255 264 18,0 1 700 223 1 750 380 323 334 Dảnh 19 sợi 17,8 1 860 208 1 652 387 317 329 19,3 1 860 244 1 931 454 372 386 20,3 1 810 271 2 149 491 403 417 21,8 1 810 313 2 482 567 465 482 1) Kiểu dảnh, đường kính danh nghĩa và giới hạn bền kéo danh nghĩa là chỉ để gọi tên mà thôi. 2) Giới hạn bền kéo danh nghĩa được tính từ diện tích mặt cắt ngang danh nghĩa và lực lớn nhất khi thử kéo (xem chú thích 5) 3) Không một phép thử nào được phép có kết quả nhỏ hơn 95% giá trị đặc tính được quy định. 4) Do sai lệch về khối lượng trên một đơn vị chiều dài là nhỏ nên các lực đặc tính phải được quy định khác so với ứng suất. 5) Lực chảy 0,1% là bắt buộc và lực chảy 0,2% chỉ để tham khảo (xem TCVN 6284-1 : 1997), trừ khi có những thỏa thuận khác. 6.2. Độ dãn dài và độ dẻo Độ dãn dài tương đối ứng với lực lớn nhất, A gt , không được nhỏ hơn 3,5%. 6.3. Độ hồi phục Độ hồi phục được xác định trong 1000 giờ với lực ban đầu bằng 70% lực lớn nhất khi thử kéo được quy định trong bảng 1. Nếu khách hàng yêu cầu thì độ hồi phục cũng được xác định trong 1000 giờ với lực ban đầu bằng 60% và 80% lực lớn nhất khi thử kéo được quy định trong bảng 1. Độ hồi phục lớn nhất được ghi trong bảng 2. 6.4. Giới hạn bền mỏi Nếu khách hàng và người sản xuất thỏa thuận thì các dảnh phải bền, không bị phá hủy mỏi ở tần số 2 x 10 6 chu kỳ với ứng suất giảm dần từ ứng suất lớn nhất bằng 70% giới hạn bền kéo danh nghĩa. Phạm vi ứng suất là 195 N/mm 2 cho tất cả các loại dảnh. Bảng 2 - Độ hồi phục lớn nhất Lực ban đầu tính bằng phần trăm so với lực lớn nhất khi thử kéo Độ hồi phục, % cấp 1 cấp 2 70 8,0 2,5 60 4,5 1,0 80 12,0 4,5 7. Ký hiệu Dảnh được đặt hàng theo TCVN 6284-1 : 1997 (ISO 6934-1) và được ký hiệu như sau: a) TCVN 6284-4 : 1997 (ISO 6934-4); b) kiểu dảnh (xem bảng 1); c) đường kính danh nghĩa, tính bằng milimet; d) giới hạn bền kéo danh nghĩa, tính bằng niutơn trên milimet vuông; e) độ hồi phục (hồi phục cấp 1 hay hồi phục cấp 2); f) hướng của lớp xoắn. Ví dụ Dảnh 7 sợi thường có đường kính danh nghĩa 12,7 mm và giới hạn bền kéo danh nghĩa 1860 N/mm 2 với độ hồi phục cấp 2 và hướng lớp bện tay phải được ký hiệu: TCVN 6284-4 : 1997 (ISO 6934-4) - 7 sợi thường - 12,7 - 1860 - Hồi phục cấp 2 - phải. Dảnh 3 sợi có đường kính danh nghĩa 1770 N/mm 2 với độ hồi phục cấp 1 và hướng lớp bện tay trái được ký hiệu: TCVN 6284-4 : 1997 (ISO 6934-4) - 3 sợi - 5,2 - 1770 - Hồi phục cấp 1 - trái. 8. Điều kiện cung cấp Các điều kiện cung cấp phải tuân theo TCVN 6284-1 : 1997 và các yêu cầu sau đây 8.1. Kích cỡ cuộn Các kích thước cuộn ưu tiên là: Đường kính trong: 800 mm ± 60 mm hoặc 950 mm ± 60 mm. Chiều rộng: 600 mm ± 50 mm hoặc 750 mm ± 50 mm. Người sản xuất phải công bố các kích thước cuộn. 8.2. Độ cong của dảnh Khi đặt một đoạn dảnh trên một bề mặt bằng phẳng thì chiều cao độ cong lớn nhất của 1 mét chiều dài so với đường cơ bản không được lớn hơn 25 mm.